示す寸法変化,細線再現性及び石こうとの適合性試験用器具のうち,細線テストブロック及び印象材用型を用い,材料及び表面仕上げは,次による。316又は印象材に侵されない材料で作製したもの。規定するC2600∼C4640。μm以下で,かつ,きずがないもの。35±2°Cに保つ恒温器。c)分離剤(シリコーングリスなど)d)印象材用型を完全に覆うガラス板。35±1°Cに保つ水槽。mmの精度で測定できる測定顕微鏡。細線テストブロックは,使用前に溶剤で清掃し,細線テストブロック及び印象材用型は,35±2°Cの恒温にする。細線テストブロックに印象材が接着する場合には軽くタルク粉をかけ,余分な粉は除去する。印象材用型は,分離剤を薄く塗布しておく。型を合わせ,この中に製造業者が指定する方法で練和した印象材をスパチュラを用いてやや多めに入れ,直ちにポリエチレンシートで覆ったガラス板を圧接し,練和終了から1分以内に35±1°Cの水槽に入れる。材を取り出し,これを試験片とする。mm(特に指定のあるものを除く。試験方法は,次による。験片は,細線印象面を上にしてガラス板に置く。b)細線テストブロックのクロスラインd-d間の長さを所定の側,例えば,線の内側で読み取り,値を0.01mmの単位で測定し,この値をPとする。6513:2005する石こうを注入するまでの最短及び最長時間経過後,試験片に印象されたクロスラインd-d間の長さを測定し,これをRとする。製造業者が指定する石こうを注入するまでの最長時間が24時間以上の場合は,24時間経過後に測定する。c)寸法変化は,次の式によって求める。示す数値の範囲内が3個未満のときは,不合格とする。示す数値の範囲内であれば合格とする。示す寸法変化,細線再現性及び石こうとの適合性試験用器具のうち,細線テストブロック及び印象材用型を用いる。35±2°Cに保つ恒温器。c)分離剤(シリコーングリスなど)d)印象材用型を完全に覆うガラス板。35±1°Cに保つ水槽。4∼12倍に拡大できる拡大鏡。試験方法は,次による。mmの全長を再現した最も微細な線を記録する。示す数値の範囲内であれば合格とする。示す数値の範囲内でないときは,不合格とする。示す数値の範囲内であれば合格とする。象材用型及び石こう用型を用いる。4∼12倍に拡大できる拡大鏡。6605に適合する石こう。試験で観察の終了したものを用いる。試験方法は,次による。a)印象材用型に試験片を戻し,試験片の印象面と印象材用型の上面とを同じ高さにする。この場合,あらかじめ分離剤を塗布した石こう用型を印象材用型に組み合わせておく。振動を与えて印象材用型と石こう用型に注ぐ。c)石こう泥を注入した印象材用型と石こう用型を製造業者が指定する初期硬化時間から45分を加えた時間置いた後,石こう模型を含む石こう用型を印象材用型から分離する。示す数値の範囲内であれば合格とする。示す数値の範囲内でないときは,不合格とする。印象材の包装には,次の事項を表示しなければならない。a)製品名b)種類c)質量又は内容量d)弾性体の化学的性質による分類,例えば,縮合型又は付加型シリコーンゴム,ポリサルファイドゴムなど。e)練和後の容積(mL)又は説明書の練和比率によって練和した硬化物の最小容量。印象材には,次の事項を記載した説明書を表示又は添付しなければならない。a)弾性ひずみ,永久ひずみ及び寸法変化b)練和器具及び練和方法c)練和時間,操作時間及び口くう内保持時間d)口くう内から印象材を撤去してから石こうを注入するまでの最短及び最長時間。e)用いる石こうの種類。規格利用者の利便性を考慮した。規格の規定内容をすべて採用していないが,品質及び試験方法の中で説明又は規定。指定する練和時間を超えてはならない。規格の変形からの回復は同じ。日本で一般的に使用されている表現に合わせた。6.4操作時間試験8.3JISに同じIDTJISの試験機の組立と調整及び結果の表し方は,試験方法の中に規定。